712 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de (3) pourra toujours être considéré comme égal à F(/r) augmenté 

 de résidus dont l'expression finale conduit à des fractions rationnelles 

 mettant en évidence les pôles de F. La formule (3) rattache donc le théo- 

 rème de M. Mittag-Leffler sur les séries de fractions rationnelles à la théorie 

 des séries sommables due à M, Borel. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la nature du corps retiré de certains alliages riches 

 de nickel et d'étain. Note (') de M. Em. Vigouroux. 



Nous avons soumis les alliages décrits précédemment (-) à des attaques 

 alternées à l'acide azotique chaud et à la potasse caustique en fusion. On 

 termine par un lavage avec le même acide étendu. On isole ainsi le com- 

 posé NiSn(Ni33, 24; Sn 66,76). 



Le premier lingot, titrant 78,64 pour 100 d'étain, est concassé grossièrement puis 

 traité à chaud par une solution d'acide azotique à 2.5 pour 100. Un peu de nickel entre 

 en solution dès le début; mais, sous peu, il n'en passe que des quantités excessivement 

 faibles. La majeure partie de l'acide métaslannique étant éliminée par décantation, on 

 enlève ce qui peut encore souiller le résidu métallique en l'attaquant, au creuset d'ar- 

 gent, à l'aide de la potasse caustique fondue. Trois traitements semblables sont. néces- 

 saires pour le départ de la totalité de l'étain libre. Après un dernier lavage dans l'acide 

 azotique étendu, le résidu contient pour 100 : première analyse : Ni 33,45; Sn 66,88; 

 total 100,33 ; deuvième analyse : Ni 33,37; Sn 66,26; total 99,63. 



Le second lingot, au titre de 85,65 pour joo, est soumis au même traitement. 

 L'acide azotique chaud, qui produit d'abord un dégagement de vapeurs rutilantes, ne 

 dissout pas de nickel; ce n'est qu'après désagrégation complète du culot qu'un peu de 

 métal entre en solution. Après trois séries d'actions alternées, à l'acide azotique et à 

 la potasse en fusion, la teneur du culot est descendue à 71, 33 pour 100. Par une 

 quatrième, plus énergique encore, avec digestion finale dans l'acide azotique bouil- 

 lant, opérations qui ont pour eftet d'entraîner un peu de nickel en même temps que 

 beaucoup d'étain, la substance résiduelle est amenée à une teneur très voisine de la 

 formule correspondant à NiSn. A partir de cette teneur, de nouvelles attaques ne font 

 plus baisser la proportion d'étain. On trouve alors: première analyse: Ni 33, 20; 

 Sn 66,06; total 99,26 ; deuxième analyse : Ni 33,71; Sn 66,4i; total 100, 12. 



Le troisième lingot, d'une contenance en étain atteignant 92,71 pour 100, ne perd 

 encore que des proportions excessivement faibles de nickel tandis qu'il se dépouille de 

 très grandes quantités d'étain lorsqu'on l'attaque par une solution chaude d'acide azo- 



(^) Présentée dans la séance du 25 mars 1907. 



(^) Em. Vigouuoux, Sur les alliages de nickel et d'étain {Comptes rendus, 

 18 mars 1907). 



